( 995 ) 



soumis et, en regard dans les colonnes 2 et 9, les éléments nécessaires au calcul du 

 moment résistant produit par la traction du fer et par une égale part de la résultante 

 de compression produite par la partie comprimée de la section. 



» En retranchant les moments résistants du fer inscrits dans la colonne 10 des mo- 

 ments de flexion totaux, supportés par le prisme qui figurent dans la colonne I, on 

 obtient une diflférence qu'on ne peut considérer que comme la valeur du moment de 

 flexion produit par les fibres tendues du mortier; on Ta inscrite dans la colonne 11. 



') La colonne 11 donne lieu aux constatations suivantes, si l'on néglige 

 l'anomalie présentée par le chiffre i6,48 auquel une imperfection du mesu- 

 rage de quantités très petites a pu faire attribuer une valeur légèrement 

 trop forte : 



» Le moment résistant de flexion produit par les fibres tendues du mor- 

 tier a augmenté régulièrement et rapidement tant que l'allongement de ses 

 fibres extrêmes (col. 4) ne dépasse pas o""°,/)24, c'est-à-dire plus de quatre 

 fois l'allongement qui brise le mortier par traction directe (o^^.io). 



» Lorsque l'allongement dépasse o'"'",424 environ, le moment produit 

 par le mortier croit encore, mais très lentement, jusqu'à l'allongement 

 considérable de i"'",()8 qui n'a pas été dépassé dans l'essai du prisme 

 n° 34. 



» A défaut de la preuve directe, obtenue en détachant du reste du prisme 

 et des armatures métalliques les fibres les plus allongées et en prouvant 

 que, sauf en un très petit nombre de points, elles étaient intactes et avaient 

 conservé sensiblement leur résistance initiale, les chiffres de la colonne 1 1 

 suffiraient à prouver que le mortier possède cette propriété, dont l'impor- 

 tance pratique est grande, de pouvoir, quand il est armé de fer, supporter 

 des allongements vingt fois plus grands que ceux qui déterminent sa rup- 

 ture dans les essais usuels de traction. 



» Dans une Note prochaine, je donnerai l'explication de ce fait, je ferai 

 les réserves nécessaires au point de vue de la pratique des travaux et j'in- 

 diquerai comment on peut déterminer la nature et la proportion du fer et 

 du béton à employer dans chaque cas et calculer les dimensions. » 



